PENGARUH VARIASI SUHU TERHADAP LAJU KOROSI PADA BAJA ST 37 DENGAN MENGGUNAKAN INHIBITOR KULIT JAGUNG
Ratih 1 , Rahmaniah 1 *, Jasdar Agus 1
Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92113 *E-mail: rahmaniah.fisika@uin-alauddin.ac.id
Abstrak: Korosi merupakan salah satu ancaman bagi industri-industri otomotif sebab proses  korosi  mengakibatkan  penurunan  kekuatan  material  sehingga  meningkatkan biaya perbaikan pada alat-alat berat yang digunakan pada bidang industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi ekstrak kulit jagung dalam menghambat laju korosi pada baja ST37 dengan menggunakan metode kehilangan massa,  pengaruh  variasi  suhu perendaman  dalam  menghambat  laju  korosi pada  baja  ST37  dan  untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi inhibitor  dalam menghambat laju korosi pada baja ST37. Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kehilangan  massa  ( Mass Loss ).  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  kulit  jagung  dapat menghambat  laju  korosi  yang  digunakan  sebagai  inhibitor  pada  baja  ST37  dengan menggunakan medium HCl 3% dengan variasi suhu 40 o C, 50 o C dan 60 o C. Hasil nilai laju korosi tanpa inhibitor didapatkan  40 o C  sebesar  32,98  mpy,  50 o C  sebesar  62,09 mpy,  60 o C  sebesar  71,51  mpy  dan hasil  nilai  laju  korosi  dengan  menggunakan konsentrasi inhibitor tetap 400 ppm didapatkan 40 o C sebesar 32,81 mpy, 50 o C sebesar 36,59 mpy, dan 60 o C sebesar 38,76 mpy.
Kata Kunci : baja ST37; inhibitor; konsentrasi; korosi; suhu
Abstract: Corrosion is a threat to the automotive industries because the corrosion process results  in  a  decrease  in  material  strength,  thereby  increasing  repair  costs  for  heavy equipment used in the industrial sector. This study aims to determine the efficiency of corn husk extract in inhibiting the corrosion rate of ST37 steel using the mass loss method, the effect of  immersion temperature variations in inhibiting the corrosion rate of ST37 steel and to determine the effect of variations in inhibitor concentration in inhibiting the corrosion rate of ST37 steel. The method used in this research is the mass loss method. As for the results of the research that has been done, corn husks can inhibit the corrosion rate  which  is  used  as  an  inhibitor  on  ST37  steel  by  using  3%  HCl  medium  with temperature variations of 40 o C, 50 o C and 60 o C. The results of the corrosion rate without inhibitors obtained 40 o C of 32.98 mpy, 50 o C of 62.09 mpy, 60 o C of 71.51 mpy. And the results of the corrosion rate using a fixed inhibitor concentration of 400 ppm obtained 40 o C of 32.81 mpy, 50 o C of 36.59 mpy, and 60 o C of 38.76 mpy.
Keywords : concentration; corrosion; inhibitor; ST37 steel; temperature

## PENDAHULUAN
ada  masa  sekarang  kebanyakan  petani  menanam  jagung,  hal  ini  dikarenakan tanaman ini mudah tumbuh baik di daerah dataran rendah maupun daerah dataran tinggi, sehingga limbah yang dihasilkan begitu banyak. Limbah yang dihasilkan dalam jumlah banyak yaitu batang jagung yang bersifat mudah dicerna sehingga banyak dijadikan sebagai pakan ternak, beda halnya dengan limbah kulit jagung meskipun yang dihasilkan  dalam  jumlah  sedikit  tetapi  tingkat  cernanya  kecil  sehingga  tidak  banyak peternak yang memanfaatkan sebagai pakan ternak. Oleh karena itu, limbah kulit jagung bisa  dimanfaatkan  juga  sebagai  penghambat  laju  korosi  pada  logam  (Ardiana  et  al., 2015).
Inhibitor  adalah  sekat  yang  dapat  dilapisi  pada  permukaan  logam  sehingga memperlambat  laju  korosi,  menggunakan  inhibitor  dianggap  lebih  efektif  dalam menghambat laju korosi. Penggunaan inhibitor untuk melindungi permukaan logam dari korosi akibat bercampurnya dengan zat kimia. Inhibitor pada umumnya memiliki sedikit tambahan di lingkungan asam, uap, air pendingin atau lingkungan lain (Sari et al., 2021). Dengan penambahan inhibitor memberikan efek yang besar  yaitu menunjang lamanya bertahan suatu bangunan,  material  yang terbuat dari logam tidak mudah terkorosi dan biaya  pembangunan  juga  berkurang.  Penggunaan  inhibitor  guna  untuk  melindungi permukaan  logam  dari  korosi  akibat  bercampurnya  dengan  zat  lain.  Inhibitor  pada umumnya  memiliki  sedikit  tambahan  di  lingkungan  asam,  uap,  air  pendingin  atau lingkungan lain (Fazdri, 2020).
Korosi merupakan salah satu ancaman bagi industri-industri otomotif, fenomena alam yang satu ini tidak dapat dicegah namun dapat dikendalikan laju korosinya. Korosi merupakan  permasalahan  serius  dalam  industri  besar  yang  banyak  menarik  perhatian peneliti.  Dalam  beberapa  proses  industri  seperti  pembersihan  dalam  asam  dengan menggunakan  medium  agresif  seperti  asam,  basa  dan  garam  sehingga  logam  akan terkorosi.  Dengan  demikian,  korosi  dapat  merugikan  terutama  industri  yang menggunakan  alat-alat  berat,  sebab proses  korosi mengakibatkan penurunan  kekuatan material  sehingga  meningkatkan  biaya  perbaikan  pada  alat-  alat  berat  tersebut (Khumaidah, 2020).
Baja  ST.37  merupakan  salah  satu  jenis  baja  karbon  rendah,  penggunaan  dalam kehidupan sehari-hari baja ini dapat ditemukan pada pembuatan mur, ulir sekrup, paku dan  baut.  Pemanfaatan  baja  ST.37  lainnya  yaitu  digunakan  juga  sebagai  bahan kontruksi  bangunan.  Baja ini  tidak  hanya  mudah  ditemukan  dari  harga  juga  relatif murah.  Baja  ST.37  juga  merupakan salah satu baja yang  kuat akan tetapi  lebih mudah dalam  hal  pemotongan  serta  banyak  digunakan  dalam  sarana  dan  prasarana pembangunan (Nasution, 2018).
Penelitian  tentang penghambat  korosi  dengan  bahan  alami  terus  dikembangkan. Para peneliti terus mencari penghambat korosi alami yang berasal dari alam yang dapat bertahan  lebih  lama.  Salah  satunya  limbah  hasil  pertanian  yaitu  kulit  jagung  yang dibuang  begitu  saja  karena  tidak  mudah  dicerna  oleh  ternak.  Berdasarkan  hasil penelitian,  kulit  jagung  mengandung  tanin,  saponin,  alkaloid,  flavonoid,  fenol  dan glikosida. Kandungan senyawa tersebut yang ada pada tanaman dan dapat dimanfaatkan untuk menghambat laju korosi (Brobey, 2017). Efektivitas inhibitor  ekstrak  tanin  kulit kayu akasia ( Acacia mangium) terhadap laju korosi baja lunak (ST.37) dalam medium asam  klorida  (Jalaluddin,  2015),  didapatkan  hasil  bahwa  laju  korosi  yang  dihasilkan dalam  lingkungan  asam  klorida  menurun  secara  efektif  dengan  meningkatkan

## P
konsentrasi  ekstrak  kulit  kayu  akasia  begitu  pula  waktu  perendaman  semakin  lama waktu perendamannya maka hasilnya akan semakin efektif. Ekstrak daun sukun sebagai inhibitor  alami  penghambat  korosi  pada  kawat stainless  steel diperoleh  hasil  yang menunjukkan  bahwa  ekstrak  daun  sukun  efektif  menurunkan  laju  korosi  pada  kawat stainless  steel (Rifky  &  Fachrudin,  2019).  Pemanfaatan  limbah  kulit  jagung  sebagai penghambat laju korosi belum banyak digunakan oleh para peneliti di Indonesia.
Baja  ST37  merupakan  suatu  baja  yang  dapat  ditentukan  tingkat  kekuatan tariknya.  Baja  ini  mempunyai  karakteristik  yang  lunak  karena  tingkat  karbon  yang terkandung di  dalamnya rendah yaitu dengan nilai 0,06%. Dari kadar karbon tersebut didapatkan  baja  dengan  kemampuan  keras  yang  rendah.  Secara  konvensional  baja  ini tidak  dapat  diperkeras.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kekerasan  pada  baja harus  melalui  proses  karburisasi.  Karburisasi  merupakan  suatu  proses  untuk meningkatkan  kadar  karbon  terlarut  yang ada  pada  baja  dengan memanaskan terlebih dahulu  spesimen  yang  terdapat  pada  lingkungan  karbon,  baik  dalam  wujud  cair,  gas, maupun padat. Pada saat proses karburisasi maka logam akan menerima cryogenic untuk mengalami  perubahan  austenite sisa  menjadi  martensit,  yang  dapat  meningkatkan kekerasan spesimen (Hilmi et al., 2020).
Korosi  merupakan  permasalahan  yang  sedang  diperbincangkan  dalam  dunia industri sehingga banyak peneliti yang tertarik dengan permasalahan ini. Dari berbagai proses  industri  yaitu  membersihkan  dengan  dengan  etsa, pickling ,  dan  asam  dengan menggunakan medium korosif contohnya asam, garam dan basa yang dapat mencegah laju korosi. Maka dari itu, kerugian industri akibat korosi yang sering kali menggunakan alat  berat,  akibat  adanya  korosi  material-material  bangunan  cepat  rapuh,  sehingga peningkatan  dalam  biaya  perawatan  dan  perbaikan  dan  digantinya  alat  material bangunan. Permasalahan korosi ini tidak dapat dihindari namun dapat diperlambat. Oleh karena itu di zaman perkembangan teknologi yang semakin pesat korosi menjadi salah satu  permasalahan  yang  harus  dicari  solusinya  bagi  industri-industri  yang  banyak menggunakan alat berat dengan bahan utamanya yaitu baja atau logam (Gapsari, 2017).
Fenomena alam yang terjadi akibat adanya campuran dengan zat kimia sehingga munculnya  suatu  bercak  kecoklatan  yang  disebut  dengan  korosi.  Laju  korosi  dapat diperlambat dengan adanya inhibitor. Banyak cara yang telah dilakukan namun tidak ada hasil  yang  maksimal  kecuali  dengan  pemakaian  inhibitor.  Saat  ini,  banyak  pelaku industri yang menggunakan inhibitor dikarena cara kerja dari inhibitor yang lebih efektif dalam  memperlambat  laju  korosi,  biayanya  yang  murah  serta  proses  dalam penggunaannya juga lebih sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan inhibitor alami  yang berasal dari alam agar biaya yang digunakan lebih sedikit dibanding dengan menggunakan inhibitor yang berbahan anorganik serta bahaya yang  ditimbulkan  dari  bahan  anorganik  juga  lebih  banyak  dibanding  menggunakan inhibitor organik (Fazdri, 2020).
Penggunaan inhibitor guna untuk melindungi permukaan logam dari korosi akibat bercampurnya dengan zat lain. Inhibitor pada  umumnya memiliki sedikit tambahan di lingkungan asam, uap, air pendingin atau lingkungan lain. Dengan penambahan inhibitor memberikan  efek  yang  besar  yaitu  menunjang  lamanya  bertahan  suatu  bangunan, material  yang  terbuat  dari  logam  tidak mudah  terkorosi dan  biaya  pembangunan  juga berkurang (Fazdri, 2020).
Berdasarkan  uraian  latar belakang  maka  dilakukan penelitian  untuk mengetahui efisiensi  ekstrak  kulit  jagung  dalam  menghambat  laju  korosi  dan  untuk  mengetahui
pengaruh variasi suhu terhadap laju korosi. Diharapkan inhibitor alami yang digunakan pada  peneltian  ini  dapat  digunakan  sebagai  pelapis  pada  baja  agar  tidak  mudah terkorosi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  2021  sampai  Januari  2022.  Untuk pembuatan ekstrak kental limbah kulit jagung dilakukan di Laboratorium Fisika Modern Fakultas  Sains  dan  Teknologi  UIN  Alauddin  Makassar  dan  Laboratorium  Kimia Organik  Departemen  Kimia,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam Universitas  Hasanuddin.  Untuk  pengujian  SEM  ( Scanning  Elektron  Microscopy ) dilakukan di laboratorium Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah rotary  evaporator , blender , pipet tetes,  statif  dan  klem,  termometer,  gelas beaker ,  neraca  analitik,  batang pengaduk, corong, labu ukur, erlenmeyer, gunting, spatula, botol, gerinda dan alat tulis, aquades, etanol 96%, larutan asam klorida 3%, kulit jagung kering, kertas amplas, kertas saring, aluminium foil, label dan tisu. Prosedur penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Prosedur penelitian
Preparasi  sampel yang  dilakukan  adalah  sampel  berbahan  baja  ST.37,  diberi ukuran dengan mistar yang berukuran 1 x 1 x 0,7 cm kemudian dipotong menggunakan gerinda,  permukaan  baja  diperhalus  menggunakan  kertas  amplas  sampai  permukaan sampel mengkilap, selanjutnya mencuci sampel menggunakan aquades, setelah itu dibilas hingga  sampel  bersih  dari  serbuk  yang  menempel  pada  permukaan  sampel.  Sampel selanjutnya dikeringkan pada suhu ruang dengan menggunakan tisu untuk melapisi wadah pengeringan sampel dan setelah proses pengeringan dilakukan maka penimbangan massa awal baja dengan menggunakan neraca analitik.
Pembuatan ekstrak kulit jagung yang dilakukan adalah pengambilan ekstrak kulit jagung  menggunakan  metode  maserasi,  proses  pengeringan  kulit  jagung  menggunakan suhu  ruang  menghaluskan  kulit  jagung  sebanyak  200  gram  dengan  blender  hingga menjadi  bubuk,  menimbang  serbuk  kulit  jagung  sebanyak  50  gram  kemudian memasukkannya ke dalam wadah dan melakukan  maserasi menggunakan  larutan etanol dan  dilakukan  perendaman  dengan  menutup  wadah  menggunakan  aluminium  foil selanjutnya menyaring serbuk kulit jagung dengan menggunakan kertas saring yang telah direndam  etanol  sebanyak  750  ml  pada  botol  yang  telah  disiapkan,  memekatkan  hasil yang  telah  difitrat  dengan  menggunakan rotary  evaporator agar  zat  pelarut  terpisah dengan zat yang terekstrak agar menghasilkan ekstrak yang kental yang akan digunakan
sebagai  inhibitor.  Pembuatan  larutan  korosif  yang  dilakukan  adalah  mempersiapkan media larutan korosif yaitu asam klorida (HCl), melakukan pengenceran dengan memipet 20,27 larutan HCl  37%  ke dalam labu ukur kemudian menambahkan aquadest masing- masing sebanyak 250 ml untuk menghasilkan larutan asam klorida (HCl) 3%, selanjutnya menghomogenkan larutan di dalam labu ukur tersebut.
Pembuatan  larutan  inhibitor  yang  dilakukan  adalah  menyiapkan  larutan  inhibitor dengan menimbang  ekstrak kental kulit  jagung sebanyak 0,50 gram kemudian dilarutkan ke  dalam  aquades  500  ml  sebagai  larutan  induk,  membuat  larutan  inhibitor  dengan konsentrasi 400 ppm dengan cara memasukkan 40 mL dari larutan induk ke dalam labu ukur 100 ml, memudian menghomogen larutan kemudian menambahkan aqudest hingga batas meniscus. Pengujian metode kehilangan massa  yang dilakukan adalah menimbang massa  sampel  sebelum  dilakukan  proses  perendaman  untuk  mengetahui  massa  awal, memasukkan sampel pada masing-masing gelas beaker  yang berisi  larutan  korosif  HCl 3% sebanyak 40 ml yang telah ditambahkan inhibitor dengan konsentrasi yang digunakan 400 ppm selama 10 hari pada suhu 40 o C,  50 o C dan 60 o C, setelah itu mengangkat sampel yang telah direndam. Sampel kemudian dibilas dengan menggunakan aqudest agar produk korosi hilang, sampel dikeringkan pada suhu ruang dan sampel kemudian ditimbang untuk mengetahui massa akhirnya.
Pengujian Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  yang  dilakukan  adalah  setelah dilakukan pengujian massa maka dilalukan pengujian sampel dengan menggunakan SEM untuk mengetahui karakteristik morfologi dari berbagai sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dua jenis pengujian  yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji laju korosi dengan  metode  kehilangan  berat  dan  untuk  mengetahui  karakteristik  morfologi  pada sampel menggunakan  uji  SEM ( Scanning  Electron  Microscopi ).  Adapun  sampel  yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  baja  karbon  rendah  dengan  nama  baja  ST37 berbentuk  plat  dengan  ukuran 1×1×0,7  cm,  baja  ST37  dipotong  dalam  11  bagian diantaranya  1  untuk  tanpa  perlakuan,  3  tanpa  menggunakan  inhibitor  dan  6  dengan menggunakan  inhibitor  dengan  variasi  suhu  40 o C,  50 o C dan 60 o C serta menggunakan variasi konsentrasi 400 ppm, 500 ppm dan 600 ppm.
Metode yang digunakan dalam melakukan ekstraksi yaitu metode maserasi. Hasil yang didapatkan setelah ekstraksi minyak  yang berwarna hijau pekat.  Minyak tersebut mengandung senyawa  yang dapat  memperlambat  laju  korosi. Untuk  mengetahui  nilai laju  korosi  hal  yang dilakukan  yaitu  menghitung luas  permukaan sampel, massa jenis sampel dan volume sampel (Tabel 1). Metode kehilangan massa merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui massa yang hilang, cara perhitungannya yaitu menghitung selisih massa awal dan akhir (Gambar 2).
Tabel 1. Hasil pengamatan tanpa larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3%
Suhu ( o C) Waktu Perendaman (jam) Massa Awal (gram) Massa Akhir (gram) Kehilangan Massa (gram) Luas Permukaan (cm 2 ) Volume Baja (cm 3 ) Densiti (g/cm 3 ) Laju Korosi (mpy) 40 240 5,72 5,63 0,09 4,8 0,7 7,74 34,82 50 240 5,74 5,57 0,17 4,8 0,7 7,74 65,77 60 240 5,57 5,38 0,19 4,8 0,7 7,74 73,51
Gambar 2. Perubahan massa tanpa larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3%
Perubahan sampel tanpa larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3 %, dapat  dilihat  pada  Gambar  2,  suhu  40 o C  memiliki  massa  awal  5,72  gram  kemudian dilakukan  perendaman  selama  10  hari  didapatkan  hasil  yaitu  5,63  gram  sehingga didapatkan selisih antara massa awal dan massa akhir atau massa yang hilang yaitu 0,09 gram  akibat  terjadinya  korosi  pada  sampel.  Begitupula  pada  suhu  50 o C  dan  60 o C didapatkan massa yang hilang masing-masing 0,17 gram  dan  0,19  gram.  Pada  Gambar 2  dapat  dilihat  bahwa  nilai  massa  yang  hilang  semakin  tinggi  pada  saat  suhu ditingkatkan.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  semakin  tinggi  suhu  maka  partikel-partikel yang  bereaksi  pada  energi  kinetik  akan  meningkat  sehingga  besarnya  harga  energi aktivasi  terlampaui  dan  mengakibatkan  laju  korosi  juga  semakin  cepat  (Ilhamsyah, 2018).
Gambar 3. Laju korosi tanpa larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3%
Laju korosi tanpa larutan inhibitor dapat dilihat bahwa laju korosi tertinggi terjadi pada suhu 60 o C  yaitu sebesar 73,51 mpy kemudian laju korosi terendah terdapat pada suhu  40 o C  yaitu  sebesarnya  34,82  mpy (Gambar 3).  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  suhu merupakan salah satu  faktor yang mempercepat laju korosi (Ilhamsyah, 2018).
Tabel 2. Hasil pengamatan dengan larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3% pada konsentrasi larutan 400 ppm
Suhu ( o C) Waktu Perendaman (jam) Massa Awal (gram) Massa Akhir (gram) Kehilangan Massa (gram) Luas Permukaan (cm 2 ) Volume Baja (cm 3 ) Densiti (g/cm 3 ) Laju Korosi (mpy) EI (%) 40 240 5,75 5,66 0,09 4,8 0,7 7,74 34,82 100 50 240 5,73 5,63 0,10 4,8 0,7 7,74 38,69  41,17 60 240 5,95 5,84 0,11 4,8 0,7 7,74 42,56  42,10
Gambar 4. Perubahan massa dengan larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3%
Perubahan  massa  dengan  larutan  inhibitor  pada  konsentrasi  400  ppm  pada medium asam klorida (HCl) 3% dengan suhu 40 o C, massa awal baja didapatkan yaitu sebesar 5,75 gram setelah dilakukan perendaman selama 10 hari didapatkan massa akhir sebesar 5,66 gram dengan massa yang hilang didapatkan dari selisih antara massa awal dan akhir yaitu sebesar 0,09 gram. Pada  suhu  50 o C  dan  60 o C  didapatkan  massa  yang hilang  masing-masing  sebesar  0,1  gram  dan 0,11  gram. Pada Gambar  4  dapat  dilihat massa yang hilang semakin tinggi pada saat suhu ditingkatkan, dari massa yang hilang dengan  menggunakan  inibitor  konsentrasi  400  ppm  lebih  kecil  dibandingkan  dengan massa yang hilang tanpa menggunakan inhibitor.
Gambar 5. Laju korosi dengan menggunakan larutan inhibitor pada medium asam klorida (HCl) 3%
Laju  korosi  dengan  larutan  inhibitor  dapat  dilihat  pada  suhu  40 o C  yaitu  sebesar 34,82 mpy, untuk suhu 50 o C didapatkan laju korosi sebesar 38,69 mpy dan untuk suhu 60 o C  didapatkan  nilai  laju  korosi  sebesar  42,56  mpy.  Nilai  laju  korosi  yang didapatkan  meningkat pada saat suhu ditingkatan. Pada Gambar 5 dapat dilihat nilai laju korosi  dengan  menggunakan  inhibitor  konsentrasi  400  ppm  lebih  kecil  dibandingkan dengan nilai laju korosi tanpa menggunakan inhibitor (Gambar 3).
Berdasarkan hasil laju korosi tanpa inhibitor dan dengan inhibitor, ketahanan suatu baja dapat ditentukan yaitu pada suhu 40 o C sebesar 34,82 mpy memiliki rentang yang cukup baik karena  nilai  laju  korosinya  ada  diantara  20-50  mpy,  untuk  suhu  50 o C  dan 60 o C  sebesar  65,77 mpy dan 73,51 mpy memiliki rentang yang buruk karena nilai laju korosinya  ada  diantara  50-200  mpy.  Sedangkan  dengan  inhibitor  nilai  laju  korosinya pada suhu 40 o C, 50 o C dan 60 o C masing-masing  sebesar  34,82  mpy,  38,69  mpy  dan 42,56  mpy  (Tabel  3)  sehingga  memiliki  rentang  yang  cukup  baik  karena  nilai  laju korosinya ada diantara 20-50 mpy (Landiono, 2011). Untuk mendapatkan nilai efisiensi inhibisi  ekstrak  kulit  jagung  yaitu  dengan  menggunakan  persamaan  2.2,  konsentrasi yang  digunakan  400  ppm  dengan  variasi  suhu  40 o C, 50 o C dan 60 o C. Hubungan antara laju korosi dengan efisiensi inhibisi pada medium asam klorida (HCl) dapat dilihat pada Gambar 6.
Tabel 3. Hubungan antara suhu dengan efisiensi inhibisi
No Suhu ( o C) Laju korosi tanpa inhibitor (mpy) Laju korosi dengan inhibitor (mpy) IE (%) 1 40 34,82 34,82 100 2 50 65,77 38,69 41,17 3 60 73,51 42,56 42,10
Gambar 5. Hubungan antara laju korosi dengan efisiensi inhibisi pada medium asam klorida (HCl) 3%
Hubungan antara laju korosi dengan efisiensi inhibisi pada medium asam klorida (HCl) dengan waktu perendaman 10 hari dengan variasi suhu 40 o C, 50 o C dan 60 o C dapat dilihat nilai laju  korosi  tanpa menggunakan  larutan inhibitor  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  nilai  laju korosi yang menggunakan larutan inhibitor. Hasil penelitian yang telah dilakukan  menunjukan  terjadi  penurunan  pada  penambahan  larutan  inhibitor  dengan konsentrasi  400  ppm. Maka  dari  itu,  semakin  berkurang  nilai  laju  korosi  maka  nilai efisiensi  inhibisinya  semakin  besar  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan
penambahan larutan inhibitor pada konsentrasi 400 ppm dapat menurunkan laju korosi pada baja ST37. Nilai laju  korosi  berbanding  lurus  dengan  suhu,  semakin  meningkat suhu  maka  nilai  laju  korosinya semakin meningkat sedangakan nilai laju korosi dengan nilai efisiensi inhibisi berbanding terbalik, semakin menurun nilai laju korosinya maka nilai efisiensi inhibisnya semakin meningkat. Cara mencari efisiensi inhibisi yaitu laju korosi tanpa inhibitor dikurang dengan laju korosi dengan inhibitor dibagi dengan laju korosi tanpa inhibitor dikali dengan 100 persen. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardhani et al. (2013).
Gambar 6. Hasil pengujian SEM tanpa perlakuan
Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan nilai laju korosi tanpa inhibitor, nilai laju korosi tertinggi didapatkan pada suhu 60 o C. Maka baja yang diuji hanya baja yang  memiliki  laju  korosi  tertinggi  dengan  nilai  sebesar  71,51  mpy.  Pengujian  ini dilakukan untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada baja. Jenis korosi yang terjadi pada baja yaitu jenis korosi merata. Menurut  Apriliayanti  (2020),   korosi  merata  terjadi karena  reaksi  kimia  pada  permukaan  logam yang mengikis lapisannya sehingga tipis yang disebabkan oleh udara yang lembab.
Gambar 7 Hasil pengujian SEM tanpa menggunakan larutan inhibitor
Setelah  dilakukan  perhitungan  laju  korosi  tertinggi  pada  suhu  60 o C  dengan konsetrasi 400 ppm, nilai laju korosi  yang didapatkan sebesar 38,76 mpy. Berdasarkan
hasil  pengujian  dapat  dilihat  jenis  korosi  yang  terbentuk  yaitu  jenis  korosi  sumuran dikarenakan banyaknya lubang-lubang di bagian permukaan baja.
Gambar 8. Hasil pengujian SEM dengan menggunakan larutan inhibitor dengan konsentrasi tetap

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ekstrak  kulit  jagung  efisien  dalam menghambat laju  korosi  pada  berbagai  variasi  suhu pada baja karbon rendah dengan medium asam klorida didapatkan nilai efisiensi inhibisi pada suhu 40 o C, 50 o C dan 60 o C masing-masing 100%, 41,17% dan 42,10% dengan waktu perendaman  selama  10  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan  laju  korosi  yang  semakin  menurun dengan  penambahan  larutan  inhibitor  konsentrasi  400  ppm,  sehingga  semakin  rendah nilai  laju  korosi  yang  didapatkan  maka  semakin  tinggi  nilai  efisiensi  inhibisi  yang didapatkan.  Pengaruh  variasi  suhu  untuk  medium  asam  klorida  sebelum  penambahan larutan inhibitor didapatkan hasil laju korosi tertinggi pada suhu 60 o C yaitu sebesar 73,51 mpy,  sedangkan  setelah  penambahan  larutan  inhibitor,  nilai  laju  korosi  tertinggi didapatkan pada suhu 60 o C sebesar 42,56 mpy. Maka dari nilai laju korosi tanpa larutan inhibitor dan dengan larutan inhibitor meningkat pada saat suhu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliyanti, S. (2020). Kimia Terapan (Aplikasi untuk Teknik Mesin) . Grobogan: CV Sarnu Untung. Ardiana K, I. W., Widodo, Y., & Liman, L. (2015). Potensi pakan hasil limbah jagung ( Zea mays L.) di Desa  Braja  Harjosari  Kecamatan  Braja  Selebah  Kabupaten  Lampung  Timur .  Jurnal  Ilmiah Peternakan Terpadu , 3(3), 170-174.
Brobbey, A. A., Somuah-Asante, S., Asare-Nkansah,S., Boateng, F. O., & Ayensu, I. (2017). Preliminary phytochemical screening and scientific validation of the anti-diabetic effect of the dried husk of Zea Mays L. (Corn, Poaceae). Internasional Journal of Phytopharmacy , 7(1), 1-5. https://dx.doi.org/10.7439/ijpp.v7i1.3925.
Christamore, E. (2018). Aplikasi kulit pisang awak (Musa Paradisiacal Var. Awak) sebagai inhibitor korosi seng pada media asam klorida . Universitas Sumatra Utara.
Fazdri, M., Saefuloh, I., & Kanani, N. (2020). Pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun teh ( Camelia sinensis )  terhadap  laju  korosi  baja  api  5L.  Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Mesin,  12(1),  12-18. http://dx.doi.org/10.33772/djitm.v12i1.14962. Gapsari, F. (2017). Pengantar Korosi . Malang: Universitas Brawijaya Press. Hilmi,  I. (2020). Electroplating  chrome  baja  ST 37  dengan  perubah tegangan  listrik  6V,  10V,  dan  12V terhadap kekerasan dan ketebalan. Universitas Negeri Semarang.
Khumaidah, N., Suka, E. G., Syafriadi, S. (2019). Inhibisi korosi ekstrak buah pinang ( Areca catechu L.) sebagai penghambat laju korosi pada baja karbon rendah C-Mn steel dengan medium korosif HCl dan NaCl . Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika , 7(1), 17-28. Nasution, M. (2018). Karakteristik baja karbon terkorosi oleh air laut. Buletin Utama Teknik , 14(1), 68-76. Rifky, M., &  Fachrudin, I. (2019). Ekstrak daun sukun sebagai  inhibitor alami  penghambat korosi  pada kawat stainless steel. Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi FKG UPDM(B) , 15 (2), 61-66. Sari,  N.  H.,  Suteja,  S.,  &  Hidayatullah,  S.  (2021). Pengantar  Inhibitor  Korosi  Alami .  Yogyakarta: Deepublish.
Setiani,  N.  A.,  Nurwinda,  F.,  &  Astriany,  D.  (2018).  Pengaruh  desinfektan  dan  lama  perendaman  pada sterilisasi  eksplan daun sukun ( Artocarpus altilis (Parkinson ex. F.A Zorn) Fosberg). Biotropika: Journal of Tropical Biology , 6(3), 78-82. https://doi.org/10.21776/ub.biotropika.2018.006.03.01. Singgih,  H.,  &  Wicaksono,  M.  A.  (2018).  Ekstrak  daun  jambu  biji  ( Psidium  guajava ,  Linn.)  sebagai inhibitor korosi pada baja Ss dalam media 3% NaCl. Jurnal Teknik Mesin ITI , 2(1), 7-11. terhadap kekerasan dan ketebalan . Universitas Negeri Semarang.